Source: http://docplayer.cz/112006994-Autorizovana-osoba-ao-216-notifikovana-osoba-1391-clen-egolf.html
Timestamp: 2020-02-25 00:28:43+00:00

Document:
AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF - PDF Free Download
1 PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: (Z ) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. registrovaná pod číslem 1026 PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH ODKAPÁVÁNÍ HMOT Z PODHLEDŮ STROPŮ A STŘECH č. Pr vydaný dne pro výrobek Trapézová polykarbonátová deska SUNTUF Objednatel: LANIT PLAST, s.r.o. Nerudova 477/ Říčany Zkušební metoda: ČSN : 1987» Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech «Protokol obsahuje: - 8 stran Počet výtisků: 3 (5 stran textu + 2 přílohy) Výtisk číslo: 1 Bez písemného souhlasu zpracovatele se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý Prosecká 412 / 74, Praha 9 Prosek, IČ: , DIČ: CZ , v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309 Tel.: , Fax: Pobočka Veselí nad Lužnicí Čtvrť J. Hybeše 879, Veselí nad Lužnicí, Tel.: , Fax:
2 Strana 2 (celkem 8) 1 ÚVOD Zkoušky odkapávání hmot podhledu z trapézových polykarbonátových desek SUNTUF byly provedeny na základě objednávky firmy LANIT PLAST, s.r.o. ve Zkušební laboratoři PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Zkoušky byly připraveny, provedeny a vyhodnoceny na základě těchto podkladů: [1] ČSN : 1987: Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech [2] ČSN : Sulfátový balicí papír nebělený 2 PŘEDMĚT ZKOUŠEK Předmětem zkoušek byly dva shodné vzorky trapézových polykarbonátových desek SUNTUF. Rozměry zkušebních vzorků byly 1780 x 1500 x 0,9 mm. Název výrobku trapézové polykarbonátové desky SUNTUF Výrobce: Palram Industries Ltd. Ramat Yohanan Izrael Popis vzorků: zkušební vzorky byly sestaveny ze dvou dílů trapézových polykarbonátových desek SUNTUF - ukotvených šrouby M6 do ocelového rámu obdélníkového průřezu 40 mm x 20 mm a příčky z obdélníkového průřezu 40 mm x 20 mm umístněné v polovině podhledu. Typický spoj byl vytvořen překrytím a pronýtováním krajních trapézových profilů polykarbonátových desek SUNTUF. Vzorky byly dodány do zkušebny 2. června 2010 byly zde uloženy do prostor zkušebního boxu při teplotě (20 ±10) C a relativní vlhkosti (60 ±15) % do data zkoušek. 3 PROVEDENÍ ZKOUŠEK Zkoušky byly provedeny podle [1]. Použité zkušební a měřicí zařízení je uvedeno v Příloze 1. Zkoušky byly provedeny dne 10. srpna Teplota okolního vzduchu byla 19 C při 66 % relativní vlhkosti. Zkušební zařízení tvoří box vyzděný z keramzitových tvárnic, jehož vnitřní prostor je rozdělen přepážkou z nehořlavé desky (rozměr 1300 x 1600 x 10 mm) na prostor spalovací a prostor zkušební. Zadní stěna je zakryta odnímatelnou deskou z nehořlavé anorganické hmoty.
3 Strana 3 (celkem 8) Teploty ve zkušebním boxu měřeny a zaznamenávány v minutových intervalech pěti plášťovými termoelektrickými články typu K, jejichž měřicí konce jsou rovnoměrně rozmístěny v podélné ose boxu nad spalovacím prostorem. Průměrná teplota (viz [1] čl. 21) na rozhraní spalovacího a zkušebního prostoru boxu odpovídá během 15 minut od začátku zkoušky vztahu: T N = 5 (2 - t) log (50t + 1), kde T N ( C) = teplota v peci v čase t, t (min) = čas od začátku zkoušky Teplota prostředí během zkoušek měřena jedním termoelektrickým článkem typu K. Jako paliva bylo použito 6,75 l etanolu. Na podlahu zkušebního prostoru byla před zkouškami umístěna suchá papírová podložka ze sulfátového papíru o rozměru 1000 x 1750 mm a hmotnosti 159 g (vzorek 1) a 160 g (vzorek 2) ve vzdálenosti 490 mm od dělicí přepážky. 4 VÝSLEDKY ZKOUŠEK 4.1. Pozorování vzorků Čas (min:s) Vzorek 1 Vzorek 2 0:30 0:30 0:45 0:50 4:30 4:50 11:30 12:00 Chování vzorků v průběhu zkoušky V těsné blízkosti zdroje ohně docházelo k deformaci trapézových polykarbonátových desek SUNTUF. V těsné blízkosti zdroje ohně docházelo k vyhoření otvoru v trapézových polykarbonátových deskách SUNTUF do vzdálenosti cca 300 mm. Odkapávání zkoušeného materiálu na podlahu zkušebního boxu mimo papírovou podložku, kde uhasínal. Pozorován byl únik dýmu. Uvolnění cca ½ podhledové plochy trapézových polykarbonátových deskek SUNTUF ze svého uchycení. Pozorován byl únik dýmu. Uvolnění celé podhledové plochy trapézových polykarbonátových desek SUNTUF ze svého uchycení. Pozorován byl únik dýmu. 25:00 25:00 Dohoření paliva, ukončení zkoušky.
4 Strana 4 (celkem 8) 4.2 Teploty ve zkušebním boxu ( C) Čas t Teplota ( C) Odchylka (min) Ts ( C) skutečná ( C) vzorek Tn ( C) vzorek 1 vzorek 2 povolená ( C) vzorek ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Tn ( C) je teplota v peci určená podle [1] čl. 20 Ts ( C) je skutečná teplota v peci podle [1] čl. 21 Teploty ve zkušebním boxu teplota ( C) čas (min) Tn Vzorek 1 Vzorek 2
5 Strana 5 (celkem 8) 4.3 Výsledky zkoušek Výsledky zkoušek odkapávání hmot z podhledové konstrukce jsou hodnoceny dle čl. 23 a-d, 24, 25 a 26 normy ČSN následovně: Během 15 minut od začátku provedených zkoušek u obou zkoušených vzorků: - k odkapávání a k odpadávání hořících hmot ve smyslu čl. 23 a, b a 24 (zapálení papírové podložky a její vyhoření v rozsahu větším než 10 % hmotnosti) nedošlo - k odkapávání nehořících hmot ve smyslu čl. 23 c nedošlo - k odpadávání nehořících hmot ve smyslu čl. 23 d a 26 v rozsahu větším než 25 % souvislé plochy došlo. 4.4 Uplatnění výsledků zkoušek Výsledky zkoušky se vztahují k chování zkoušených zkušebních těles výrobku při konkrétních zkušebních podmínkách a nejsou míněny jako jediné kritérium pro hodnocení možného požárního rizika výrobku při použití. Při přípravě, provedení a vyhodnocení zkoušek byla dodržena příslušná ustanovení ČSN Listy protokolu a příloh jsou platné pouze s otiskem reliéfního razítka.. Zpracoval:... Schválil:... Jiří Přibyl Ing. Jiří Kápl technik AZL vedoucí AZL
6 Strana 6 (celkem 8) PŘÍLOHA 1: ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ, NEJISTOTA MĚŘENÍ Zkušební zařízení Evidenční číslo Zkušební komora 0123 Palivová nádržka 0124 Betonová deska 0125 Měřicí zařízení Metrologické evidenční číslo Měřicí ústředna AMR THERM Anemometr AMR, THERM Termo-Hygro-Barometer/Logger D , Stopky CASIO TST K 2 mm TST K 2 mm TST K 2 mm Svinovací metr Váha SARTORIUS Metrologická návaznost zařízení je popsána na metrologické evidenční kartě zařízení, která je jednoznačně určena metrologickým evidenčním číslem zařízení. Měřená veličina Název Označení Jednotka Rozšířená nejistota měření Čas od začátku zkoušky t (min) 3, min, pro t 240 min Teplota: TST typu K (2. toleranční tř.) + THERM T ( C) Rychlost proudění vzduchu (m.s -1 ) 0,5 m.s-1 Relativní vzdušná vlhkost (%) 1% Hmotnost papírové podložky (g) 0,7 g (6, T 2 + 1, C 2 ), pro T0+40 C;375 C) (8, T 2 + 7,84 C 2 ), pro T0+375 C;1000 C, Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.
7 Strana 7 (celkem 8) PŘÍLOHA 2: FOTODOKUMENTACE Po instalaci zkušebního tělesa byly fotograficky zaznamenány pohledy na vzorek č. 1, prakticky identické pohledy na vzorek č. 2 nejsou uváděny: Pohled na zkušební vzorek č. 1 před zkouškou Detail zkušebního vzorku č. 1 při zkoušce (5. min zkoušky)
8 Strana 8 (celkem 8) Pohled na zkušební vzorek č. 1 (11. min zkoušky) Pohled na zkušební vzorek č. 1 po zkoušce
PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: Z210160097 POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř č. 1026 akreditovaná ČIA PROTOKOL O ZKOUŠCE POŽÁRNÍ
KLASIFIKAČNÍ PROTOKOL
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart /Ústav pro zkoušení materiálů, Univerzita Stuttgart/ Oddělení požární ochrany - reakce stavebních materiálů na oheň ident. č.: 0672 KLASIFIKAČNÍ PROTOKOL 901

References: čl. 21
 čl. 20
 čl. 21
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23
 čl. 23